﻿854 



die Verhältnisse zwischen Quarz und Glas abgeleitet werden 

 könnten. Die in früherer Zeit von Emmerlikg und Gilbert 

 ausgeführten Bestimmungen ergaben Werthe von 1,262 bis 

 1,924*), doch ist hierbei zu bemerken, dass die ganzen Ful- 

 gurite benutzt wurden und demnach die zahlreichen Dampf- 

 poren, wie auch jenen Forschern bereits bekannt war, diese 

 niedrigen Zahlen veranlassten. Gümbel giebt das spec. Gew. 

 der Fulgurite von der libyschen Wüste zu 2,35 — 2,46 an, 

 theilt aber nicht mit, auf welche Weise dasselbe bestimmt 

 wurde. 



Die von mir mit dem Pyknometer bei 13° C. ausgeführten 

 Bestimmungen ergaben für den Fulgurit von Starczynow die 

 Werthe von 2,203, 2,27, 2,41 und 2,5, für den von Elspeet 

 2,36, 2,41 und 2,53 — sind also sehr ungenau. Bei den so 

 geringen zu benutzenden Quantitäten waren bessere Resultate 

 nicht zu erzielen, und daher kommen die mit der Kalium- 

 quecksilberjodidlösung erhaltenen Werthe der Wahrheit viel 

 näher. 



Einen sehr deutlichen Beweis dafür, dass das Glas der 

 untersuchten Blitzröhren nicht die Zusammensetzung des Quar- 

 zes hat, liefern die Kieselsäurebestimmungen. Es wurden fol- 

 gende Werthe erhalten: 



Da in den genannten drei Vorkommnissen nur Quarz als 

 adhaerirender Bestandteil aufgefunden wurde, so ist der SiO 2 - 

 G ehalt des Glases allein jedenfalls noch geringer. Damit soll 

 natürlich keineswegs ausgeschlossen sein, dass sich einmal ein 

 Fulgurit in einem ganz oder fast ganz von fremden Bestand- 

 teilen befreiten Quarzsande bilden könnte und sonach das 

 Glas derselben wirklich aus Kieselsäure bestände. 



Gümbel schreibt der Fähigkeit der Kalilauge, amorphe 

 Kieselsäure zu lösen, eine grosse Bedeutung zu. Trotzdem 

 nun bereits erwiesen ist, dass das Glas der Fulgurite nicht 

 als SiO 2 anzuerkennen ist, wurde der Versuch wiederholt. Zu 

 diesem Zweck wurden 0,7586 gr des Fulguriten von Elspeet 

 8 Tage lang ununterbrochen im Wasserbade mit Kalilauge 

 behandelt. 



Der Rückstand betrug 0,1082 gr (14,26 pCt.), demnach 

 in Lösung gegangen . . . 0,6504 gr (85,74 pCt.). 



Der Rückstand enthielt 96,26 pCt. SiO 2 , 

 die Lösung 93,50 pCt. SiO 2 . 



Senner Heide 

 Elspeet . . . 

 Starczynow . 



96,44 pCt. 

 94,26 

 91,23 „ 



J ) Gilberts Annalen 1817, Bd. LV., pag. 134. 



